300 C. Doelter, 



Ansicht, daß genaue Messungen bei den von ihnen unter- 

 suchten Salzen wenigstens nur mit einer längeren Flüssigkeits- 

 säule von kapillarem Querschnitte zu erzielen sei. Es ist aber 

 zu berücksichtigen, daß nicht alles, was für jene Salze, auch 

 für Silikatschmelzen gilt; letztere haben infolge ihrer großen 

 Viskosität kein so großes Leitvermögen und zeigen viel größere 

 Widerstände als erstere. Ferner wurde schon in der ersten 

 Mitteilung hervorgehoben, daß wegen der Viskosität der Silikat- 

 schmelzen Kapillargefäße behufs 

 Bestimmung der Leitfähigkeit nicht 

 anwendbar sind. 



Um jedoch eine größere Ge- 

 nauigkeit zu erzielen, war es ange- 

 bracht, die Länge der Flüssigkeits- 

 kolonne gegen die der ersten Ver- 

 suche zu vergrößern, um größere 

 Widerstände zu erzielen, doch war 

 ri ft deren Länge durch die Höhe des 



II II Widerstandes eine Grenze ge- 



^^^^^^^^^^J zogen, da eine weitere Vergröße- 



p-j„ j rung enorme Widerstände ergeben 



würde. Dann ist auch zu berück- 

 sichtigen, daß das Untersuchungsmaterial nicht in beliebigen 

 Mengen zur Verfügung stand. 



Um nun die Genauigkeit nach Möglichkeit zu vermehren 

 und um andrerseits durch Anwendung von Flüssigkeitssäulen 

 von zu geringem Querschnitt nicht neue Fehlerquellen zu 

 erzeugen, wurde nach verschiedenen Versuchen ein Quer- 

 schnitt von 1 cm^ und eine Länge von 24 bis 25 mui adoptiert. 

 Das Gefäß zur Bestimmung der Leitfähigkeit ist ein kleiner 

 Trog von parallelepipedischer Gestalt (Fig. 1). Als Material 

 wurde die frühere bewährte Mischung von Kaolin und 

 Quarz angewandt, welche von der Schmelze nicht ange- 

 griffen wird. 



Die Elektroden waren wie früher in dem Trog in der 

 Masse eingebettet und vollkommen mit dieser verbunden; sie 

 waren wie bei früheren Versuchen nicht an den Enden des 

 Versuchsgefäßes befestioft, sondern in der Art, daß die Flüssig- 



